— 636 — 



Le durate eutettiche per tutti questi sistemi si riferiscono a 10 grammi 

 di miscela. 



// sistema cloruro dì magnesio - cloruro di bario. 



Il sistema è analogo a quello del cloruro manganoso col cloiuro di bario, 

 già da me studiato (^). Le due curve di deposizione primaria si tagliano 

 in un punto eutettico a 36 mol. 7o di Ba CU e a 556° circa. Per le miscele 

 più ricche in BaCU , p. e. quella a 54.8 mol. "/o , si nota un arresto a 590° 

 oltre a qiiello a 556", e, per quella a 63 mol. */o solamente l'arresto a tem- 

 peratura superiore ; per miscele ancor più ricche in cloruro di bario, questo 

 arresto si abbassa di nuovo, fino a raggiungere la temperatura eutettica 

 (tabella II, fig. 2). 



Tabella II. 



Molecole 



0/ 



lo 



di BaCh 



Temperature 

 di cristallizz. 

 primaria 



1° arresto 



2° arresto 



Durate, 

 in secondi, 

 del 2° arresto 



0.0 



712° 









5.6 



700 





555° 





9.3 



690 





560 



30" 



17.1 



672 





556 





24.4 



642 





555 



70 



28.2 



615 





560 



100 



32.4 



576 





552 



180- 



42 0 



610 





560 



100 



54.8 



750 



590° 



560 





63.7 



810 



580 







81.4 



895 



570 







90.3 



908 



556 







100.0 



960 









L' interpretazione esatta del sistema riesce difficile anche in causa dei 

 forti sopraratfreddamenti coi quali avviene l'arresto superiore; ma, assai pro- 

 babilmente, si ha la formazione di un composto decomponibile alla fusione, 

 del quale, come per il sistema Ba CU - Mu CU non si hanno dati sufficienti 

 per stabilirne la composizione. 



(') Questi Rendiconti, XXI, 1« scm., 1912, pag. 208. 



